—  720  — 
avesse  potuto  insinuarsi  nelle  rugosità  superficiali.  Dopo  ciò  i  dischetti  asciu- 
gati e  riscaldati  leggermente  sono  conservati  per  alcun  tempo  nel  vuoto. 
Quando  nella  misura  della  densità  col  metodo  della  bilancia  idrosta- 
tica si  vuol  determinare  la  spinta,  che  ricevono  le  piastrine  metalliche  im- 
merse nell'acqua,  fa  d'uopo  che  questa  penetri  anche  nelle  più  piccole  cavità; 
perciò  la  lega  si  tiene  a  lungo  nell'acqua  lievemente  riscaldata  e  mantenuta 
in  ebollizione  nel  vuoto. 
a  È  da  considerare  sottinteso,  che  nel  calcolo  delle  densità  tanto  dei  me- 
talli quanto  delle  leghe,  si  sono  fatte  sempre  le  correzioni  delle  pesate  per 
la  spinta  dell'aria,  e  la  riduzione  alla  temperatm-a  di  0°,  ammessa  eguale 
a  1  la  densità  dell'acqua  a  4°. 
t  Ecco  i  risultati  avuti  nella  mism-a  del  peso  specifico  dei  diversi  metalli 
fusi  parecchie  volte  di  seguito. 
«  Per  l'antimonio  e  per  lo  zinco,  causa  la  loro  temperatm-a  di  fusione 
più  elevata,  ci  siamo  limitati  ad  un'unica  fusione. 
Sn  Pb  Bi  Cd  Sb  Zn 
7,2834  9,8182  8,6589 
7,29015    11,3582     9,8200  8,6636 
7,2883     11,3595     9,8160     8,6595     6,6976  7,1425 
medie   7,28728    11,35885    9,81807  8,6607 
«  I  valori  delle  densità  dei  metalli,  che  adoperiamo  in  seguito  nei  cal- 
coli sulle  leghe,  sono  quelli  raccolti  nella  tabella  I  che  segue. 
n  In  essa  oltre  ai  valori  della  densità  D,,  a  0°,  vi  sono  quelli  delle  den- 
sità D-r^  e  Dt^  dei  metalli  solidi  o  liquidi,  alla  temperatura  di  fusione  r,  cal- 
colati in  base  alla  variazione  di  densità,  che  essi  subiscono  per  il  cambiamento 
di  stato  e  quale  fu  da  noi  determinata 
«  La  tabella  contiene  ancora  il  coefficiente  di  dilatazione  dei  metalli  allo 
stato  liquido,  pm'e  da  noi  determinato. 
Tabella  I. 
Do 
T 
a 
Su 
7,28728 
226»,5 
7,170.39 
6,97539 
0,000114 
Pb 
11,359 
325 
11,005 
10,645 
129 
Bi 
9,81807 
271 
9,70372 
10,0358 
120 
Cd 
8,6607 
318 
8,3594 
7,9822 
170 
Sb 
6,6967 
432  (2) 
Zn 
1 
7,1425 
412 
(>)  Atti  E.  Acc.  di  Torino,  voi.  XXIII,  1887.  ; 
(2)  La  temperatura  di  fusione  dello  zinco  e  dell'antimonio  sono  quelle  date  dal  Ledebui 
(Wied.  Beiblàtter  V,  1881). 
